28 



den Niveauveränderungen der Oberfläche. Der erste Theil dieses 

 Satzes ist richtig. Aus meinen Beobachtungen hat sich jedoch un- 

 zweifelhaft ergeben, dass die Auflösung an gewissen Stellen bedeutend 

 grösser ist als an anderen, dass dieselbe also mehr oder weniger lo- 

 calisirt ist. Der zweite Theil des obigen Satzes muss also etwas ab- 

 geändert werden. Die Abschmelzung schreitet vorwärts ; aber so, dass 

 ihre Wirkung an gewissen Stellen bedeutend stärker sein kann als an 

 anderen. Ich habe nämlich Stärkekörner beobachtet, die am vordem 

 Ende bereits bedeutend abgeschmolzen waren, während der hintere 

 Theil noch fast vollständig erhalten war (Fig. 29, 22) ; anderseits fand 

 ich aber wieder Körner, deren hinterer Theil schon stark angegriffen 

 war, während der vordere Theil noch vorhanden war (Fig. 30, 31). 

 Die ersteren Körner waren deshalb nach vorn zugespitzt, die letzteren 

 nach hinten. Dass der Chloroplast hierbei nicht die mindeste Rolle 

 spielt, wurde schon von D o d e 1 hervorgehoben. In ein und demselben 

 Internodium finden sich gewöhnlich entweder nur Abschmelzungsformen 

 der ersten oder nur solche der zweiten Art; nie fand ich dieselben 

 neben einander in ein und demselben Querschnitte. 



Eine nähere Betrachtung dieser, sich scheinbar widersprechenden 

 Thatsachen zeigt uns aufs Schlagendste, dass die Strukturverhältnisse 

 des Stärkekorns im grossen Granzen auf die Art der Corrosion ohne 

 Einfluss sind ; wie oben schon bemerkt, führten auch die Untersuchungen 

 von Krabbe zu demselben Schlüsse. Wäre die Corrosion von der 

 Struktur der Körner abhängig, so müsste ja die Abschmelzung an allen 

 Körnern in entsprechender Weise geschehen, dies ist aber hier bei 

 weitem nicht der Fall. Es müssen also ohne Zweifel äussere Factoren 

 sein, welche die Corrosion an der einen oder anderen Stelle beschleu- 

 nigen und verstärken. Wahrscheinlich ist die Yertheilung des Fer- 

 mentes eben eine local beschränkte. 



Obschon nun die Struktur des Kornes auf die Art der Corrosion 

 ohne Einfluss ist, hat sie dennoch ganz entschieden Beziehungen zur 

 Intensität der Corrosion an bestimmten Stellen des Kornes. Schon 

 iNägeli (2, pag. 111) kam bei der Untersuchung der Auflösung der 

 Kartpffelstärke zu dem Resultat, dass die Abschmelzung an den Polen 

 bedeutend geringer sei als an den Seiten des Kornes, dass sie dort 

 ihr Minimum erreiche. Ganz dieselbe Erscheinung trifft auch bei 

 Pellionia zu. Dies zeigt sich schon darin, dass bei den meisten Kör- 

 nern, auch bei denjenigen, die nach vorn spitz zulaufen, der Kern sehr 

 lange erhalten bleibt, während das hintere Ende noch den Stärke- 

 bildner trägt. Oft sind dann an solchen Körnern die Seitenflächen 



